상기 기술 로 제조 한 코인 셀 의 충 방전 사이클 시험 결과 가 표 3 에 정리 되 어 있 다 . 표 3 의 실시 예 24 - 26 , 그리고 비 교예 15 - 16 의 충 방전 사이클 시험 결과 를 보 면 , 본 발명 의 조성물 슬러리 로 제조 한 하프 셀 의 경우 100 회 사이클 시험 후 잔존용량 이 비 교예 의 결과 에 비하 여 상당히 높 음 을 알 수 있 다 . 비 교예 15 와 16 의 결과 를 비교 하 면 전기 절연 성 의 기존 바인더 를 사용 할 경우 탄소 나노 튜브 또는 전도성 카본 블랙 모두 전도성 고분자 바인더 에 비하 여 월등히 낮 은 잔존용량 을 보인다 . 비 교예 15 - 16 의 경우 , 기존 흑연 용 바인더 인 CMC / SBR 혼합 바인더 를 사용 할 경우 본 발명 의 전도성 고분자 바인더 에 비하 여 잔존용량 이 낮 기 는 하 지만 , 탄소 나노 튜브 를 사용 한 경우 가 전도성 카본 블랙 을 사용 한 경우 보다 조금 은 높 은 잔존용량 을 보임 을 알 수 있 다 . 특히 사이클 시험 초기 용량 의 감소 정도 를 비교 한 결과 , 본 발명 의 기술 로 제조 된 배터리 하프 셀 의 경우 초기 수십 회 사이클 동안 용량 이 감소 하 는 정도 가 비 교예 의 시료 들 에 비하 여 월등히 낮 음 을 알 수 있 다 .